154 



mengebracbt grade soviel Aeq. HO auf, als sie CaO Aeq. enthält. 

 Diese Verbindung nimmt ausserordentlich leicht CO 2 aus der Luft 

 auf, und ist sehr leicht zersetzbar. 



IL Kieselsaure Thonerdeverbindungen. Die meisten 

 Thone enthalten 44—48 Proc. SiO 3 auf 36—37 Proc.Fe 2 undAl 2 O 3 , 

 und sind nicht schmelzbar, der Medway-Thon dagegen, der zur Fabri- 

 cation des Portlandcäments dient, enthält 68,4 Proc. Si!0 3 und 26,4 

 Proc, AI 2 O 3 + Fe 2 3 ; wird derselbe nur schwach geglüht und mit 

 Kalkbrei versetzt, so erhärtet er und das Wasser enthält Alkali ge- 

 löst. "Verf. nimmt daher an, dass der Alkali- und der freie Kiesel- 

 erdegehalt die Veranlassung sind, dass geglühte Thone auf nassem 

 Wege mit Kalk erhärten. Der geglühte Prehnit (Ca 2 . Si 3 -f- A1 2 

 Si O 3 } erhärtet auf nassem Wege , nicht weil die AI 2 O 3 . Si O 3 zer- 

 setzt ist, sondern weil das basische Kalksalz noch Kalkerde aufnimmt. 

 Der Verf. beweist in der Folge, dass die Verwandtschaft der SiO 3 

 zum CaO eine geringe ist, so dass selbst die CO 2 die Verbindung 

 aufheben kann, dagegen die Verwandtschaft der SiO 3 zur AI 2 O 3 be- 

 deutend, so dass sie auf näherm Wege vom Ca O nicht überwunden 

 wird. In der Glühhitze soll aber das Verhältniss umgekehrt sein, 

 die AI 2 O 3 . SiO 3 wird durch Kalk zerlegt, aber nicht weil die Kalkerde 

 etwa grössere Verwandtschaft zur SiO 3 habe als die AI 2 O 3 , sondern 

 weil die A1 2 3 in der Hitze grössere Verwandtschaft zum Kalk be- 

 sitzt, weshalb man im Stande ist eine Verbindung 4 CaO. 1AP0 3 

 herzustellen , dagegen das entsprechende Silikat nicht. Wird diese 

 Thonerdekalkverbindung in HO gebracht, so ist die Verwandtschaft 

 nicht mehr so stark, und die CO 2 kann allen CaO der Verbindung 

 entziehn. Versetzt man Alaunlösung mit Wasserglas, so erhält 

 man eine saure Verbindung A1 2 3 . 5 SiO 3 -f- 5 aq. Geglüht oder 

 ungeglüht giebt dieser Niederschlag mit CaO kein erhärtendes Pro- 

 duct. Thonerde frisch gefällt oder getrocknet, resp. geglüht erhärtet 

 mit Wasserglas Übergossen nicht; ebenso waren eine Reihe andrer 

 Versuche sämmtlich von negativem Erfolge. 



III. Thonerde -Kalk. Thonerde -Kalilösung und CaCllösung 

 im Verhältniss 1A1 2 3 : lCaO gemischt und der Niederschlag feucht, 

 trocken und geglüht mit Wasserglas behandelt, erhärtet nicht. CO 2 

 zersetzt die befeuchtete A1 2 3 . CaO-.verbindung vollkommen; die Ver- 

 bindung ist übrigens in Wasser etwas löslich, wird aber durch Rohr- 

 zuckerlösung nicht zersetzt. Werden 2 A1 2 3 + 3 CaO im Platin - 

 tiegel 2 2 / t Stunden geglüht, so erhitzt sich die Masse mit HO nicht, 

 wird aber an der Luft bald durch CO 2 zersetzt, und erhärtet in 24 

 Stunden unter Wasserglas. Die Verbindungen A1 2 3 -f- 2 CaO und 

 APO 3 -4- 4 CaO verhalten sich ebenso, d. h. 4 Aeq, CaO können 

 durch 1 Aeq. APO 3 (cra. 31 Proc.) todtgebrannt werden, wenn es 

 sich um Gewinnung von Luftmörtel handelt; denn nachdem sich die 

 A1 2 3 mit CaO verbunden hat, bildet sich nun andrerseits eine Ver- 

 bindung von SiO 3 mit CaO. 



